— 48 — 



idrauliche, specialmente marittime. Tuttavia la vera teoria delle chimiche 

 reazioni che succedono, per via umida, (nelle malte immerse) tra la calce 

 aggiunta e la pozzolana, non è ancora ben conosciuta : anzi è finora molto oscura, 

 come lo dichiarò formalmente Rivot nel 1856 ('), e lo ripetè nel 1862 ( 2 ); e fu 

 poi confermato da Daubrée nel 1858 ( 3 ). Conseguentemente tentammo di portare 

 il modesto nostro contingente per la soluzione di quest'arduo problema, per 

 la quale lavorarono, da oltre un mezzo secolo molti uomini eminenti, fra i 

 quali Vicat nel 1819, Berthier nel 1823 ( 4 ), ed anni consecutivi, Petot nel 

 1833 ( 5 ), Ravier nel 1845 («), Rivot dal 1856 ( 7 ) al 62, e finalmente Prèmy 

 dal 1865 ( 8 ) al 68, appunto perchè la questione in discorso interessa così 

 davvicino le opere idrauliche, e la scienza dell'ingegnere, e la chimica doci- 

 mastica. 



« Non ci sarebbe possibile di svolgere le molteplici e spinose ricerche 

 da noi fatte, nel periodo di molti anni, senza redigere una Memoria alquanto 

 estesa ; ed a ciò, pel momento, non ci possiamo assolutamente accingere ; e 

 ci siamo quindi decisi a darne un brevissimo sunto in questa Nota, lusin- 

 gandoci frattanto che ci sarà dato di potere in seguito soddisfare il nostro 

 desiderio di fornire i più ampi ragguagli su questa intricata materia. 



« Premettiano che, per guadagnare spazio, abbiamo concentrato in una 

 sola tabella (A), posta al fine di questa Nota, i risultamenti di tutte le 

 analisi chimiche da noi fatte per l'oggetto che ci occupa ; ed a questa tabella 

 ci riferiamo fin d'ora, ed entriamo senz' altro in materia. 



« IL Preparammo una malta composta di un volume di calce grassa, 

 spenta per immersione, ed a consistenza argillosa, e di due volumi di poz- 

 zolana rossa di Roma, in polvere impalpabile : quindi la immergemmo, e la 

 lasciammo sott'acqua fino ad un anno, alla quale epoca la malta era al ter- 

 mine del suo indurimento : poi ne facemmo 1' analisi, e ci risultò contenere 

 su 100 parti, 23 di acqua ed acido carbonico, 15 di calce caustica, e 62 di 

 pozzolana secca. Notisi che la malta pozzolanica venne attaccata coli' acido 

 cloridrico dilungato e freddo, che trasse in dissoluzione 16 parti di pozzolana 

 su 62 ; e queste parti ci risultarono composte di 5 di silice gelatinosa ; 3 di 

 allumina; 2 di alcali; 3 di calce; 2 di magnesia, e 0,7 di perossido di ferro. 



« Con un saggio preliminare ci accertammo che lo stesso acido non aspor- 

 tava dalla pozzolana naturale di Roma che un decimo delle basi, senza una 

 traccia di silice gelatinosa; epperciò rivelammo tosto' che l' idrato di calce 



( 1 ) Annales des mines 1856, pag. 598. 



( 2 ) Traité de Docimasie 1862. 



( 3 ) Annales des mines 1858, pag. 255-56. 



(') Annales de Chimie et de Physiquc 1823, tom. 22, pag. 91. 



( 5 ) Annales maritimes et coloniales, 1833, pag. 295. 



( 6 ) Annales des Ponts et Chaussées, 1845. 



( 7 ) Annales des mines, 1856. Traitè de Docimasie, 1862. 



( 8 ) Comptes rendus à l'Académie des sciences de Paris 1865-68. 



